Beiträge zur Kenntnis der hydrothermalen Silikate. 71 
1,2 gr Kaliumaluminat, 0,5 gr Tonerdehydrat und 4cm? H,O, was 
einer molprozentischen Zusammensetzung von 38°/o SiO, 34% AIO, 
25 °/o KO!) entspricht. 
Die Beschreibung von Becke lautet: 
„Scharfe sechsseitige Tafeln mit Winkeln, die sich von 60° nicht 
messbar unterscheiden. Gut aufliegende Blättchen zeigen parallel 
einem Seitenpaar Auslöschung, und diese Richtung entspricht der 
Schwingungsrichtung der rascheren Welle. Auf der Tafelfläche liegende 
Kristalle hellen mit dunkelgrauer Polarisationsfarbe auf, die « ent- 
sprechende Auslöschungsrichtung geht parallel mit einer Randkante 7 
senkrecht'zu dieser Kante. Hochkant gestellte Blättchen zeigen gerade 
Auslöschung und stets a senkrecht zur Tafelfläche orientiert. Sie 
zeigen starke Doppelbrechung. Untersuchung im Mikrokonoskop gibt 
kein klares Resultat. Die Erscheinungen sind. wegen allzugrosser 
Dünne der Blättchen so undeutlich, dass sie durch die Polarisations- 
erscheinungen der Glaslinsen gestört werden. 
Durch Immersion wurde ermittelt der kleinere der beiden 
Brechungsexponenten, deren Schwingungsrichtungen in der Tafelfläche 
liegen; das ist der Brechungsexponent ß. Die Bestimmung ergab 
ß = 1,630. Diese Bestimmungen lassen sich mit Muskowit ver- 
gleichen; nur ist der Brechungsexponent etwas höher als die bis- 
herigen Angaben für dieses Mineral.“ 
Die Baurschen Präparate 65 und 69 wurden von mir noch- 
mals untersucht. Meine Befunde daran stimmen mit denen Beckes 
überein. Auch wurden sowohl von seinem Muskowit als auch von 
seinem Andalusit, deutliche Photographien hergestellt (vergl. Tafel 1 
Fig. 18 u. 19), da die in der betreffenden Arbeit erschienenen den 
Habitus dieser Kristalle nicht gut erkennen lassen. 
Wie schon mitgeteilt, wurden diese beiden Mineralien in meinen 
Versuchen nicht erhalten. Mit Merckschen Ausgangsmaterialien trat 
bei der Pauschalzusammensetzung von Baurs Versuch 65 statt Andalusit 
neben viel amorphen Resten Kalinephelin (Vers. 37), bei derjenigen 
von Versuch 69 statt Glimmer neben unkristallisiertem Material 
Korund (Vers. 23) oder gar keine kristallisierte Phase (Vers. 21 
u. 22) auf. Auch mit selbst dargestellten Ausgangsstoffen entstanden 
bei Zusammensetzungen, die in der Nähe derjenigen der betreffenden 
Versuche Baurs lagen, unter anderem Pyrophyllit (?) und Kali- 
nephelin; Andalusit und Muskowit wurden nie erhalten. Über ihre 
Beständigkeitsverhältnisse kann daher nichts ausgesagt werden. Viel 
günstiger steht es mit der Reproduzierbarkeit von Quarz, Orthoklas, 
Kalinephelin, Pyrophyllit (?) und Korund. Dieselben sind teils von 
